— 454 — 



una discreta trasparenza. Fra diversi preparati di Se ottenuti in tal guisa 

 ne scelsi di quelli che esaminati per trasparenza presentano una buona uni- 

 formità di spessore per studiare al microscopio il comportamento al crescere 

 della temperatura. Alla temperatura ordinaria molti di questi strati di Se, 

 esaminati con un ingrandimento di circa 70 volte si mostrarono cosparsi di 

 piccole masse nere del diametro di circa V 100 di mm„ a contorni non ben 

 definiti, di spessore leggermente maggiore che non il resto dello strato e 

 sulla cui natura non ho potuto sincerarmi. Per l'esame venne quindi scelta 

 una porzione dello strato non presentante traccia di queste eterogeneità. 

 Riscaldando con una fiamma l'orlo di una lastra di rame molto più lunga 

 del tavolino del microscopio, sovrapposta allo strato di Se, portante un pic- 

 colo forellino in corrispondenza all'obbiettivo, si poteva a piacere elevare la 

 temperatura del Se e questa veniva determinata con un termometro col bulbo 

 posto in immediata vicinanza del foro di osservazione. 



Pino ad una temperatura di circa 60° la lastra di Se conserva la sua 

 trasparenza omogenea e il suo colore rosso-rubino ; verso questa temperatura 

 comincia a comparire come un reticolato di piccole fibre di colore nero, 

 sparse abbastanza uniformemente, ma senza alcuna regolarità geometrica; 

 queste fibre hanno un diametro di circa un micron. Man mano questo re- 

 ticolato va infittendosi dapprima pel crescere del numero delle fibre, poi, 

 verso circa i 100°, anche per l'aumento del loro diametro; più tardi comin- 

 ciano a comparire sulla superficie dello strato delle rugosità arrotondate 

 (di cui ci si accorge per la luce riflessa lateralmente) che vanno man mano 

 estendendosi. L'opacità completa non si raggiunge che a quella temperatura 

 alla quale, tenuto conto della velocità di riscaldamento, deve avvenire la 

 prima trasformazione del Se di cui si è parlato. È notevole il fatto che 

 questa opacità si produce gradatamente e non così rapidamente come avviene 

 l'emissione di calore e ciò sebbene ambedue i fenomeni corrispondano indub- 

 biamente alla trasformazione del Se amorfo in Se A . 



8. La resistenza elettrica di uno strato di Se amorfo trasparente è pra- 

 ticamente infinita, ma quando la temperatura si eleva la resistenza assume 

 valori determinabili: ho sperimentato su dei campioni di Se trasparente, 

 muniti di elettrodi di stagnola accuratamente compressa in modo da garan- 

 tire il contatto anche a temperature elevate; le cellule così formate veni- 

 vano chiuse in un recipiente metallico immerso in un bagno di sabbia e 

 munito di un termometro il cui bulbo veniva a trovarsi a y 2 millimetro di 

 distanza dalla superficie del Se ; esse erano inserite in un circuito compren- 

 dente da uno a tre accumulatori, un interruttore e un galvanometro del tipo 

 Thomson, costruito da Carpentier, della resistenza di 16300 Ohm, la cui 

 sensibilità nelle condizioni in cui venne usato risultò essere di 5 X IO -10 . 

 Dalle deviazioni del galvanometro si poteva quindi dedurre l'ordine di gran- 

 dezza della resistenza elettrica dello strato di Se. 



